Kathoden-Zerstäubung. 83 



in die in Fig. 2 dargestellte Lage, stellt zwischen ihren Spitzen 1 — 2 cm unterhalb 

 des Wasserspiegels Kurzschluss her und entfernt die Spitzen alsdann langsam von 

 einander um etwa 1 bis 2 mm, wobei sich ein kleiner Lichtbogen herstellt. Solange 

 dieser Lichtbogen ruhig zischt, sieht man nun das Gold in blauen oder purpurrothen 

 dunklen Wolken aus der Kathode hervorschiessen und sich theils als Sol, theils als 

 gröbere Theilchen in der umgebenden Flüssigkeit verbreiten. 



Der Bogen erlischt sehr leicht, man macht dann wieder Kurzschluss und wieder- 

 holt das Spiel von neuem unter zeitweiligem Umrühren , bis sich das Wasser in der 

 Schale in eine tiefdunkle Flüssigkeit verwandelt hat. Zu starke Erwärmung ist zu 

 vermeiden, auch darf der Versuch mit einer Wasserfüllung nicht zu lange fortgesetzt 

 werden, weil sonst das Goldsol leicht coagulirt. 



In reinem Wasser geht bei Gold die Zerstäubung bei einer Stromstärke von 

 5 — 7 Amp. mit 1 mm dicken Drähten ziemlich schlecht, und man erhält fast nur 

 grobe, nicht filtrirbare Suspensionen, bei 10—12 Amp. geht die Zerstäubung besser, 

 und nach Filtration durch Faltenfilter kann man dunkle, blaurothe Filtrate erhalten. 



Eine ganz ausserordentliche Verbesserung der Zerstäubung erzielt man beim 

 Golde durch Zusatz einer Spur Alkali (0,001 normal NaOH). Man erhält dann bei 

 einer Stromstärke von 9 — 10 Amp. unter den obigen Bedingungen eine tiefdunkel- 

 rothe colloidale Goldlösung, welche nur wenig grob zerstäubtes Gold auf dem Filter 

 zurücklässt. In den ersten Tagen setzt das Filtrat meist noch etwas metallisches 

 Gold ab, bleibt aber dann ziemlich constant." 



Die Farbe des Sols ändert sich je nach der Bereitung in einigen 

 Wochen oder Monaten in blauviolett, bei sorgfältiger Darstellung und 

 besonderer Reinheit des destilherten Wassers aber kann man (auch mit 

 weniger Alkalizusatz) Lösungen bekommen, welche ihre rubinrothe 

 Farbe, wenn auch mit einem Stich in's Blaue, noch nach zwei Jahren 

 besitzen.'^ 



Durch besondere Versuche hat Bredig festgestellt, dass bei 

 obigem Verfahren im Wesentlichen nur die Kathode zerstäubt. Behufs 

 Führung dieses Nachweises wurden Anode und Kathode vor und nach 

 einer kurzen Zerstäubung gewogen. 



Versuch 1 Gewichtsänderung der Kathode — 0,079 g 



„ Anode + 0,039 „ 



Versuch 2 „ „ Kathode — 0,033 „ 



„ „ Anode + 0,013 „ 



Die Herstellung des Platin sols und des Sil her sols geschah in 

 gleicher Weise wie die des Goldsols; nur war dabei der Zusatz von 



Alkali entbehrlich. 



Bredig empfiehlt Platindrähte von 2 mm Durchmesser und eine Stromstärke 

 von 5—6 Ampere anzuwenden. Silberdrähte von 1 mm Durchmesser zerstäuben bei 

 Stromstärken von 4— S Amp. (auch ohne Alkalizusatz) in reinem Wasser leicht und 

 unter Entwicklung eines schönen grünen Bogenlichtes zu tiefdunkeln Solen, deren 

 Farbe je nach Umständen dunkel rothbraun bis tief olivgrün ist. Die verdünnten 

 Sole besitzen oft eine gelbe Farbe. 



6* 



